3o4 revue des questions scientifiques. 
gène pendant plusieurs heures. Le produit brun-gris clair, non 
fritté, renfermait des globules de magnésium et de l’oxyde de 
magnésium. Calciné à l’air ou dans l’oxygène, il brûlait avec 
une flamme pâle et formation d’eau. 14,96 p. c. du glucinium 
s’étaient combinés à l’hydrogène, pour former l’hydrure. 
Magnésium. — Le mélange de magnésie et de magnésium 
s’est comporté comme le mélange de glucine avec le métal 
réducteur; 6,42 p. c. du magnésium se sont unis à l’hydrogène. 
Le résidu de l’opération renfermait 3,54 p. c. d’hydrure. 
Calcium. — La chaux vive et bien pure, mêlée à du magné- 
sium toujours exactement pesé, présente un pouvoir d’absorp- 
tion plus considérable que l’oxyde de magnésium. La masse 
refroidie est très altérable, s’oxyde à l’air et brûle bien, surtout 
dans l’oxygène, quand on la chauffe en un point. Environ 61 p. c. 
du calcium présent passent à l’état d’hydrure; la proportion de 
ce composé monte à 33,14 p. c. du mélange. 
Strontium. — Il suffit d’une trace de silice, d’alumine, d’azotate 
ou d’azotite dans la strontiane pour que l’hydrure de strontium 
ne se forme point. Si on emploie l’oxyde bien pur obtenu par 
calcination forte du carbonate, le rendement est excellent : 
95 p. c. de strontium réagissent et l’hydrure représente 66,2 p. c. 
de la masse totale. 
Baryum. — Pour ce métal, les mêmes soins sont requis. 
Toutefois, en prenant certaines précautions, M. Winkler a vu 
94,6 p.c. du baryum se transformer en hydrure et celui-ci former 
70,3 p. c. du mélange restant, bien que l’oxyde employé 
renfermât 18,1 p. c. d’hydroxyde, 7,34 p. c. de carbonate et des 
traces notables d’alumine et de silice. 
En résumé, les métaux de ce groupe forment des hydrures 
correspondant à la formule PiH, ou plutôt à une expression 
polymérique telle que RjHj, ou R4H4. Ces hydrures sont 
terreux, peu stables et fort différents des hydrures alcalins. 
Ils prennent naissance d’autant mieux que la température est 
plus élevée dans certaines limites, et que le poids atomique du 
métal est plus fort. 
TROISIÈME GROUPE. 
Bore et Aluminium. — Aucune absorption d’hydrogène n’a 
pu être constatée. 
Yttrium. — La calcination d’une molécule-gramme d’yttria 
avec 3 atomes-gramme de magnésium a déterminé la coin- 
